SÉANCE DU l8 MAI 1908. 1029 



Nous avons repris l'étude de la siliciuration du palladium et nous résu- 

 merons dans la présente Note l'ensemble des faits que nous avons observés 

 dans l'action directe du silicium sur ce m('"tal. 



Le silicium et le palladium se comjjinent directement avec un déga- 

 gement de chaleur très apparent. Si l'on place dans un creuset de por- 

 celaine de Berlin, chaufï'é au moyen d'un chalumeau ordinaire, un mélange 

 intime de palladium et de silicium cristallisé, on constate d'abord un 

 retrait de la matière, puis brusquement, à une température de 5oo" à 600", 

 une incandescence vive se produit et la combinaison s'effeclue avec une 

 élévation de température suffisante pour entraîner la fusion de la masse. 



Cette expérience nous a montré cju'il était possible de préparer facilement 

 des culots de palladium plus ou moins siliciés. La fusion a été obtenue dans 

 tous les cas dans des creusets en porcelaine de Berlin, chauffés au four For- 

 quignon. 



La lenipéraUiie de fusion des mélanges de silicium et de (lalladiuni varie dans 

 d'assez grandes limites suivanl les proportions relatives de ces deuv éléments. En 

 raison des indications précieuses sur le nombre et la composition ds composés définis 

 que donne l'étude de la fusibilité, nous avons tout d'abord déterminé la courbe des 

 points de solidification commençante du système silicium-palladium. Cette courbe 

 part du point de fusion du palladium, i58- (Ilolhorn et Wien) (') et descend ensuite 

 jusqu'à 670", point qui constitue un premier nilninium pour un produit titrant 6 pour 

 100 de silicium. Un relèvement rapide s'observe ensuite et un maximum est atteint 

 pour un culot renfermant 11,76 pour 100 de silicium. Cette proportion de silicium 

 correspond à la formule Sil'd-. Le point de fusion de ce composé serait voisin de i4oo°. 

 Après ce maximum très accentué, la courbe descend de nouveau jusqu'à 760°. Le silico- 

 palladium fusible à cette température contient 16 pour 100 de silicium. Pour les 

 mélanges plus riches en métalloïde, la température de fusion croît jusqu'à 990°, 

 second maximum encore très accusé, qui fait prévoir l'existence d'un second siliclure 

 dont la formule serait Si Pd (21 pour too de Si). A 25 pour 100 de silicium, le produit 

 fond à 825°. C'est là un nouveau minimum correspojidant à l'eutectique. La température 

 de solidification s'élève ensuite lentement |iour atteindre le point de fusion du 

 silicium. 



Nous avons en outre observé, à l'aide d'un clironographe enregistreur, les variations 

 de la vitesse de refroidissement. Pour tous les produits renfermant moins de 20 pour 

 100 de silicium, on constate un arrêt très net dans le refroidissement suivi d'une reca- 

 lescence qu'on peut même reconnaître en dehors de toute mesure, par l'observation 

 directe du culot. Avec le palladium silicié à 6 jiour 100, par exemple, cette recales- 

 cence se manifeste vers 600°. L'élévalion de la température est telle que la masse est 

 portée au rouge vif. L'augmentation d'éclat pari d'un point de la matière et se propage 



(') MoLBouN cl WiEx, A/ui. l'Iiys. iin(/ C/iein. Wiedm., (2), t. LVl, 1890, p. 36o. 



